SÉANCE UV 23 SEPTEMBRE I907. 553 



Ces résultats montrent que : 



ï" Le nickel favorise la formation de graphite; 



2° L'influence du nickel sur l'état du carbone et la structure sont des plus 

 caractéristiques : la quantité de nickel ajoutée à la fonte allant en croissant, 

 on observe tout d'abord la formation de sorbite (la perlite disparaît sous 

 l'influence de quantité très faible de nickel); puis la cémentite prend, au 

 moins partiellement, la forme aciculaire que l'on rencontre rarement dans 

 les fontes ordinaires; il se forme ensuite du fer y et des aiguilles de troosto- 

 sorbite, alors que la sorbite disparaît. Le fer y va en augmentant, ces ai- 

 guilles vont en diminuant, au fur et à mesure que le nickel croit. Bientôt, 

 on ne trouve plus que du fer y et du graphite; cependant on note que cer- 

 taines régions de fer y, se trouvant surtout dans le voisinage du graphite, se 

 colorent aisément par l'acide picrique; on trouve parfois au centre des 

 traces de cémentite. Ces zones colorées sont d'autant moins abondantes que 

 la teneur en nickel est plus élevée. Enfin, il est à noter que les aiguilles de 

 troosto-sorbite présentent très souvent un noyau de cémentite. 



Un Mémoire détaillé, reproduisant notamment une série de microgra- 

 phies, sera publié ultérieurement. 



Fontes au manganèse. — Des essais semblables, pratiqués sur les fontes 

 au manganèse, nous ont montré que dans aucun cas il n'y a formation de 

 fer y ; on rencontre généralement de la sorbite. 



La cémentite spéciale, qui prend naissance, se colore d'autant plus diffi- 

 cilement par le picrate de soude que la teneur en manganèse est plus im- 

 portante. De plus, elle croit rapidement, toutes choses égales d'ailleurs, 

 lorsque le manganèse augmente. 



Nous avons vérifié ce fait bien connu que le manganèse s'oppose à la pré- 

 cipitation du graphite. 



Conclusions générales. — Des études déjà faites, les unes anciennes, les 

 autres récentes, ont démontré que le silicium et l'aluminium aident à ta for- 

 mation de graphite, tandis que le chrome s'y oppose. 



Si l'on rapproche ces résultats de ceux que nous avons obtenus pour les 

 fontes au nickel, on arrive à la conclusion générale suivante : 



Les éléments qui enti-ent en solution dans le fer (nickel, aluminium, sili- 

 cium) favorisent la formation du graphite. 



Les éléments qui forment avec la cémentite un carbure double (manga- 

 nèse, chrome) s'y opposent. 



Nous poursuivons cette étude par des recherches sur des fontes au vana- 

 dium, au tungstène, au molybdène, etc. 



C. R., 1907, 2' Semestre. (T. CXLV, N° 13.) 74 



